Inverkan av mekanisk och termisk förbehandling 
på silvrets elektriska egenskaper. 
Många rena metaller och i aU synnerhet legeringar äro med avseende på sina 
elektriska egenskaper i h(3g grad beroende av sin mekaniska och termiska förhistoria. 
Välbekanta äro t. ex. de långsamt försig^^ående motståndsändringariia hos metall- 
trådar i reostater. För härdat stål kan sp. lediiingsniotståndet uppgii till mera än 
2 gånger värdet av samma konstant för utglödgat. Clievalier ') har för tra<hir av 
platinasilver funnit, att dess motstånd vid stigande temperatur i)asser;jr ett maxi- 
mum och ett minimum. De kurvor, som ange sammanhanget niellan motstånd och 
temperatur, bliva olika allt eftersom tråden efter en uppvärmning fått svalna lång- 
samt eller blivit plötsligt avkyld. Slutligen har han visat, att denna legering vid 
cykliska ändringar av temperaturen i visst avseende förhåller sig beträffande mot- 
ståndet som glas med avseende på volymen. 
Åtskilliga rena metaller, bland dem silver, kunna genom mekanisk bearbetning, 
valsning eller pressning, ändra sina egenskaper högst avsevärt. Touilinson har i 
en omfattande undersökning studerat inverkan av såväl temponir som permanent 
sträckning och hoptryckning på flera av metallernas fysikaliska egenskaper. 
För min undersökning av teun-silverlegeringarna var det av vikt att avgöra, 
huruvida det var möjligt att oberoende av dessa förhållanden kunna få med var 
andra jämförbara värden på konstanterna, eller med andra ord, om verkan av f(>re- 
gående olikartad bearbetning kunde utplånas så pass fullständigt, att legeringarnas 
egenskaper skulle bliva entydiga funktioner av den kemiska sammansättningen. 
Genom mikroskopisk analys har det utrönts, att den kemiska strukturen hos 
legeringar med samma procentiska sammansättning kan vara mycket olika alltefter 
den hastighet, med vilken de fått avsvalna. På förhand kan man därför vänta, att 
dessa förhållanden skola visa sig mera komplicerade hos legeringar än hos rena 
metaller, och ("hevalier's nyssnänmda arbete synes tyda på kemiska omvandlingar 
hos den fasta legeringen. Jag har därför ägnat denna fråga beträffande slutleden 
i min legeringsserie, silver och tenn, en särskild undersökning. Därvid har emeller- 
tid tennet visat sig. såväl termoelektriskt som beträffande motstånders förändring 
nietl tcujfieratuit-n, vara tämligen oberoende av sin mekaniska i"örhist<vria. 
